1704 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de noter comment secompoi'leiit les réactifs ci-dessus en fonction du temps. 

 L'allure des phénomènes étant la même dans tous les cas, nous nous borne- 

 rons à donner les courbes calculées pour Téchantillon n° 6. 



Les réaclions obtenues comportent deux pliases. La première au cours de 

 laquelle une certaine quantité de chaux variable avec les réactifs passe en 

 solution en un temps relativement court. La seconde dans laquelle il y a 

 mobilisation lente et continue observée pendant cinq jours dans nos essais. 



Les chilTics que nous donnons sont donc conventionnels, mais nos condi- 

 tions opératoires sont telles qu'ils représentent la chaux facilement mobili- 

 sable correspondant à la première phase de nos courbes. 



Kfui sucréi.' 5 "/„ 



après Aciilo neutre CO" 



scorie tlécarbo- pliéni(|iic d'Iiumalc Nn''Cl.j°/„ en solulion 



'^t^'iclil Eau brûle naUitioii ■2°/,, tl';inirnon. à froid saturée 



employé. distillée (' ). (-). ( = ). (3). (i). (i). (S). Chaux totale. .MgO. 



NM.. o,67<V„ '.'7 3,2o 3,24 3,32 8,73 10,69 47, «^5 4,48 



2 i,5t 2,35 4,20 4.59 4,46 9,18 9,63 47,10 3,17 



3 0,16 0,22 0,92 0,45 J,25 3,92 8,5i 44,50 4,29 



^'' 3,75 4,42 5,60 6,49 7,02 10,97 11,92 48, 4o 2,70 



3 2,24 3,24 6,20 5,88 5,63 9,29 10, 52 47,26 3,92 



^' 4,08 5,07 5,73 6,o4 5,25 i3,io 12,32 46, 8f 8,12 



^ 3,08 4,17 4,78 7,56 5,52 10, 4i 11,64 43,70 7,74 



8 1,12 1,45 2,19 2,46 2,83 11,53 7,67 44,25 4,38 



9 2,12 2,35 3,36 8,28 5,76 12,88 9,29 4i,i5 9,o5 



10 3,3o 5,16 6,94 8,62 6,96 11,87 7'39 47,72 3,73 



ISoLa. — (') Scorie, 1?; eau, 200""'. Diuve cragitation : i Iieure. — (-) iJtirée d'agilalion : i heure. — 

 (3) Scorie, is; réactif, 100™'. Durée d'agitation: 1 heure. — (^) Scorie, iS; réactif, 100""', renfermant og, 3oo 

 humâtes. — (^) Scorie, os, 5 ; deux traitements: 200''"'' (i heure) et 200""' (1/2 heure). 



Des résultats ci-dessus on peut tirer quelques conclusions générales : 

 I" La chaux caustique proprement dite n'existe qu'en faible quantité 

 (i à 3 pour 100 en moyenne) dans les scoiies ; elle diminue d'ailleurs par 

 carbonatation spontanée à Tair. 



2° Il existe dans les scories des silicates complexes susceptibles de libérer 

 de la chaux assez lentement sous l'action de l'eau pure, plus facilement sous 

 l'action de l'eau sucrée, d'une solution d'humate d'ammoniaque ou d'acide 

 phénique. En présence de sels ammoniacaux ou d'acide cai^bonique en solu- 

 lion saturée, la mobilisation de la chaux se fait en deux temps : dans une 

 première phase, il y a mobilisation rapide d'environ les | delà chaux labile, 

 le phénomène se continuant ensuite beaucoup plus lentement. La chaux 



